270 B Nacken. Feber die Umwandlungserscheinungen etc. 
und bei G endet. Für Mischungen mit mehr oder weniger K,S0 4 
als 75 ° o erhält man ähnliche Abkühlungskurven mit einem Um- 
wandlungsintervall, wie sie in Fig. 3 Kurve III zeigt. 
Jaeneckk gibt p. 351 an. daß bei seinen Versuchen nicht 
gerührt wurde. Ich glaube daher die Abweichungen hierauf zurück- 
führen zu dürfen. 
III. Der Annahme entsprechend, daß in G sich die Verbin- 
dung Xa* S0 4 . 3K., S0 4 bildet, lasse ich in Fig. 1 die Linie GO 
bei 75 Mol.-°/ 0 K 2 S 0 4 vertikal verlaufen. In Jaexecke’s Dia- 
gramm beginnt die Kurve GO wohl bei 75 Mol.- 0 o. endigt jedoch 
bei 78,6 Mol.-°/'o K 2 $0 4 , da .gegen eine Verbindung in G vor 
allem die Tatsache spreche, daß nach J. H. van’t Hoff 1 die Zu- 
sammensetzung der hexagonalen Mischkristalle von K, S 0 4 und 
Xa„ S 0 4 zwischen 61,8 Mol.- 0 o K„ S0 4 (Arkanit) und 78.6 Mol.-°/o 
K. 2 S0 4 (Glaserit) schwankt*. 
Dies Zitat ist jedocS nicht richtig. Bei J. H. vax’t Hoff 
ist nicht von Molekül-, sondern von Gewichtsprozenten die 
Bede. Die Umrechnung aber ergibt für 78,6 Gew.-°/o K 2 S0 4 
genau 75 Mol.- 0 o, was die Formel Xa„S0 4 . 3K., S0 4 verlangt. 
Damit sind aber die von Jaexecke aus diesen Angaben ge- 
zogenen Schlüsse hinfällig. — 
Zur Kontrolle untersuchte ich Dünnschliffe der erstarrten 
Schmelzen. U. d. M. erweist sich eine Schmelze mit 75 Mol- 0 0 
K 2 S0 4 als vollständig einheitlich. Durch das Schleifen haben 
sich größere Partien voneinander getrennt und sind durch Kanada- 
balsam verkittet. Ihr Charakter der Doppelbrechung ist positiv, 
die Lichtbrechung schwächer als die des Kanadabalsams; bisweilen 
ist das Achsenkreuz deutlich erkennbar. Die Umwandlung hat 
scheinbar in den Mischkristallen an verschiedenen Stellen gleich- 
zeitig begonnen, man kann bisweilen deutlich Kerne erkennen, von 
denen die Umwandlung wohl ausgegangen ist. Die Kerne sind 
innerhalb eines Individuums verschieden orientiert und zeigen 
scharfe Auslöschung. 
Ebenfalls einheitlich sind Schliffe mit einem Gehalt bis zu 
45 Mol.- 0 o Kaliumsulfat. Optisch unterscheiden sich die Misch- 
kristalle nicht viel von der Verbindung, indessen löschen die 
einzelnen Teile undulös aus. 
Entmischungsvorgänge sind in den übrigen Mischungen 
deutlich zu erkennen. 
So zeigt der Schliff mit 80 Mol.- 0 , o K, S0 4 Partien von un- 
regelmäßiger Begrenzung, die sich durch das Schleifen voneinander 
1 J. H. vast Hoff, Sitzungsber. Rerl. Akad. 1903. p. 359. Nur 
einmal ist Ton Dr. Kusel bei J. H. vant Hoff und II. Barschall. 
Zeitschr. f. phys. Chem 26. p. 212. 1906. ein Produkt mit 79,8 Gew.- 0 o 
KjS 0 4 analysiert. 
